— 669 — 



I tondelli bianchiti vengono asciugati con segatura di legno, e infine 

 sottoposti alla coniazione. 



I campioni che hanno formato oggetto del nostro studio appartengono 

 ad una medesima fusione di bronzo, proveniente da residui di precedenti 

 lavorazioni, e corrispondono al pezzo da due centesimi. 



Le analisi, eseguite determinando il rame elettroliticamente e lo stagno 

 come ossido, hanno dato i seguenti risultati: 





Stagno % 



Rame % 



Impurezze % 



1) 



3,85 



95,76 



0,39 



2) 



3,78 



95,83 



0,39 



3) 



3,83 



95,80 



0,37 



Media 



3,82 



95,80 



0,38 (>). 



I campioni, per l'esame metallografico, furono dapprima lavorati alla 

 lima, poi levigati alle carte di smeriglio, allo smeriglio 100 minuti e al- 

 l'ossido di cromo. La superficie levigata fu attaccata ripetute volte a caldo 

 con acido nitrico al 0,24 % , facendo seguire ciascun attacco da una leggera 

 levigazione con l'ossido di cromo. 



Le fotografie furono fatte alla lampada Nernst, con posa da 5 a 

 6 secondi, mediante l'apparecchio del Martens costruito dalla ditta Zeiss. 



II fotogramma n. 1, tav. I (ingrandimento 50 diam.), corrisponde al 

 lingotto raffreddato nella lingottiera di ghisa, e non sottoposto ad alcun trat- 

 tamento ; e al medesimo corrisponde il fotogramma n. 2, tav. I, eseguito con 

 maggiore ingrandimento (200 diam.) — ingrandimento che abbiamo conser- 

 vato per tutti i successivi. 



Come appare da questi due fotogrammi il bronzo, raffreddato in quelle 

 condizioni, è costituito da lobi di soluzione solida a di concentrazione ete- 

 rogenea, tra i quali sono sparsi cristalli della soluzione solida §. 



Il bronzo monetario è circa al 4 % di stagno, quindi dovrebbe essere 

 costituito unicamente di cristalli misti «, conformemente al diagramma di 

 equilibrio delle leghe di rame e stagno, e la sua struttura dovrebbe corri- 

 spondere a quella rappresentata dal fotogramma n. 2 del lavoro di Giolitti 

 e Tavanti (Gazz. Chim. Ital., XXXVIII, voi. II, pag. 209). Essa invece si 

 avvicina più a quella di una lega contenente oltre l'8 % di stagno, rappre- 

 sentata dal fotogramma n. 3 dei predetti AA. Entrambi questi fotogrammi 

 sono riprodotti nella nostra tav. I, ai nn. 3 e 4. 



La presenza della soluzione solida /? trova la sua spiegazione nella ve- 

 locità con la quale si è raffreddata la lega. Tale velocità non è stata suffi- 

 cientemente lenta da permettere che i primi cristalli a ricchi in rame aves- 

 te Il piombo vi è contenuto per circa 0,2 °/ 0 . 



